Judul: Sifat Fisis Mekanis Papan Komposit Dari Limbah Kayu Dan Karton
Abstrak: Kayu adalah salah satu sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Sejak jaman dahulu manusia menggunakan kayu untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk bahan bangunan , kayu bakar, meubel dll. Kebutuhan akan kayu eenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, berkembangnya industri perkayuan dan berkembangnya ilmu tentang kayu yang menjadikan kayu lebih memungkinkan untuk dimanfaatkan secara luas sebagai bahan baku kertas, papan partikel dan sebagai sumber zat kimia (Eckbolm, et al .. 1984). Data Statistik Kehutanan Indonesia menunjukkan produksi kayu bulat Indonesia adalah 21,5 juta m) pada tabun 1998 turnn menjadi 20,6 juta m3 pada tahun 2000 (Departemen Kehutanan, 200 I). Kondisi tersebut mendorong dilakukannya berbagai upaya baik berupa efisiensi penggunaan kayu maupun mencari altematif sumber bahan baku yang mempunyai sifat-sifat hampir sarna dengan kayu. Untuk itu perlu dicari dan diteliti bahan baku alternatif, agar eksploitasi terhadap jenis kayu tertentu dapat diminimalkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengembangkan papan komposit dari bahan berlignoselulosa lainnya yang potensinya culrup besar tetapi masih terbatas atau belum dimanfaatkan seperti limbah kayu dan karton gelombang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah uotuk mengetabui sifat fisis mekanis papan komposit dari Iimbah kayu dan karton. Papan komposit yang akan dibuat berukuran 30 cm x 30 cm xl em dengan kerapatan sasaran 0,8 glem3 • Papan yang dibuat tersusun atas tiga bagian, yaitu karton gelombang 4 lapis sebagai pelapis (face dan back), dan papan wafer sebagai core/inti. Papan komposit direkat berdasarkan berat kering tanur partikel 10% dan dikempa panas selama 15 menit dengan tekanan 80 kgf/cm), untuk perekat Urea Fonnaldehyde (UF) pada suhu 110°C, Melamin Fonnaldehyde (MF) pada suhu 130°C dan Phenol Fonnaldehyde (PF) pada suhu 140°C. Prosedur kerja produksi papan komposit ini meliputi 7 tabap, yaitu tahap pembuatan lapisan face dan back dari karton gelombang, lahap pembuatan partikel kayu (wafer) sebagai core, tahap proses peneampuran partikel kayu dengan perekat serta penyemprotan karton gelombang, tahap proses pembentukan lembaran, tahap pengempaan panas, tahap pengkondisian dan tahap pengujian dibandingkan dengan standar JlS A 5908 - 1994. Sifat fisis papan komposit dari tiga jenis perekat (UF, MF dan PF) yang meliputi kerapatan dan kadar air memenuhi standar lIS A5908 - 1994. Nilai kerapatan akhir papan komposit yang dihasilkan berkisar 0,75 - 0,81 g/cm] dan kadar air terendah dicapai oleh papan dengan perekat MF. Sifat fisis pengembangan tebal semua papan tidak memenuhi standar lIS A5908. Nilai yang diperoleh antara 17,82 - 30,95 %, stabilitas dimensi dan daya serap air yang paling baik adalah papan dengan perekat MF. Sifat mekanis internal hond semua papan tidak memenuhi slandar JIS A5908, dengan nilai antara 0,55 - 1,04 kgf/cm!. Nilai tertinggi dicapai oleh papan dengan perekat PF. Sedangkan nilai keteguhan tarik sejajar permukaan berkisar antara 90,33 - 121,39 kgf/cm2 • Nilai tertinggi dicapai oleh papan dengan perekat MF. Modulus of rupture (MOR) sejajar serat memenuhi standar JIS A5908. sedangkan yang tegak lurus serat tidak ada yang memenuhi Slandar. Nilai MOE sejajar dan legak lurus seral pada semua papan tidak ada yang memenuhi standar. Dari semua sifat fisis dan mekanis, papan komposit dengan perekat MF yang paling baik kecuali pada nilai IB dan MOR sejajar dan
Keyword: 

Judul: Studi pembuatan papan komposit dari limbah kayu, anyaman bambu dan anyaman pandan
Abstrak: Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yaitu sebesar 2,5% pertahun akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kayu, karena semakin menipisnya jumlah kayu bulat sebagai akibat dari kerusakan hutan yang mencapai 2% setiap tahun. Untuk mengatasi masalah semakin menurunnya jumlah kayu yang tersedia, perlu dilakukan efisiensi penggunaan kayu dengan cara memanfaatkan limbah kayu hasil pemanenan atau limbah-limbah perusahaan perkayuan. Bambu dipilih sebagai bahan alternatif kayu karena bambu memiliki beberapa keunggulan, yaitu cepat tumbuh, mudah didapat, murah, potensinya melimpah, buluhnya panjang dan mudah diolah, sedangkan pandan yang berupa anyaman berbentuk tikar digunakan karena dianggap memiliki nilai estetika yang cukup baik serta kayu karet (Hevea brasiliensis) diharapkan dapat memberikan sifat-sifat yang cukup kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan limbah kayu karet dengan anyaman bambu dan anyaman pandan sebagai face dan back yang cukup potensial sebagai bahan baku untuk papan komposit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan papan komposit terbaik dari limbah kayu anyaman bambu dan anyaman pandan dengan melihat sifat fisis dan mekanisnya berdasarkan pengujian yang telah ditetapkan oleh JIS A 5908-2003. Papan komposit yang dibuat terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan face dan back dari anyaman bambu dan anyaman pandan serta lapisan core dari partikel kayu karet berbentuk wafer dan flake dengan ukuran 30cm x30cm x1cm, kerapatan sasaran 0,75 g/cm², tekanan kempa panas 100 kgf/cm² dengan suhu 150°C selama 10 menit dengan ulangan sebanyak 6 ulangan. Berdasarkan hasil pengujian sifat fisis dan mekanis, papan komposit terbaik yang dihasilkan adalah papan komposit dari limbah kayu berbentuk wafer dengan anyaman bambu. Hasil pengujian sifat fisis papan tersebut diantaranya kerapatan papan sebesar 0,68 g/cm³, nilai ini memenuhi standar JIS A 5908-2003. Nilai kadar air sebesar 7,79% memenuhi standar JIS A 5908-2003. Standar JIS A 5908-2003 tidak mensyaratkan besarnya nilai daya serap air, nilai daya serap air papan tersebut sebesar 21,32% (2 jam) dan 43,48% (24 jam). Nilai pengembangan tebal papan sebesar 9,62% (2 jam) 17,59% (24 jam) tidak memenuhi standar JIS A 5908-2003. JIS A 5908-2003 tidak mensyaratkan nilai pengembangan linier, nilai pengembangan linear papan komposit yang dihasilkan sebesar 0,32% (2 jam) 0,48% (24 jam). Hasil Pengujian sifat mekanis papan komposit diantaranya modulus lentur (MOE) sebesar 2515,66 N/mm² masuk ke standar JIS A 5908- 2 2003 tipe 13, nilai modulus patah (MOR) sebesar 12,66 N/mm² juga masuk standar JIS A 5908-2003 tipe 8. JIS A 5908-2003 tidak mensyaratkan nilai keteguhan tarik sejajar permukaan, nilai keteguhan tarik sejajar permukaan yang dihasilkan sebesar 26,49 N/mm². Nilai keteguhan rekat (Internal Bond) yang dihasilkan 0,52 N/mm² masuk ke standar JIS A 5908-2003 tipe 18. Papan komposit terbaik berintikan wafer dan dilapisi anyaman bambu.
Keyword: 

Judul: A Continuous Vaccination Strategy in the SVIR Epidemic Model
Abstrak: Vaccination is conducted to minimize the spread of a disease. The vaccination is usually done several times within a fixed time interval. In the SVIR model, it is assumed that individuals do not get immediate immunity following a vaccination program. So according to process of vaccination on SVIR model, there are two strategies, i.e. the continuous vaccination strategy (CVS) and the pulse vaccination strategy (PVS). In this study, only the CVS strategy in epidemic model SVIR is considered. Results of the study indicate that dynamics of the CVS system depends on the basic reproductive number. If the basic reproductive number is less than one, then the disease-free fixed point is asymptotically stable. It means that the disease will eventually disappear from the population. Conversely, if the basic reproductive number is greater than one, then the endemic fixed point is asymptotically stable, which means that the disease will remain exist in the population. Simulation result shows that the vaccination would minimize the spread of disease by reducing the basic reproductive number. If the time for the vaccinated recipients to obtain the immunity, as well as a possibility of vaccinated recipients to be infected are neglected, then the disease will be eradicated. This condition is called an over-evaluating effect of vaccination.
Keyword: